596 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



chrome, dont il était facile de corriger l'action sur l'anomalie réversible, à 

 l'aide des données recueillies dans l'étude systématique de la dilatation des 

 ferronickels chromés. 



Dans le cas des ferronickels purs ('), la courbe A^ (courbe I, fig. 2), qui 

 traduit la variation de l'anomalie totale en fonction de la composition, 

 s'élève avec rapidité à partir d'un point d'abscisse 26 pour 100 Ni, teneur 

 pour laquelle le point de Curie s'approche du zéro absolu; elle atteint un 

 maximum très accusé, probablement même un véritable point anguleux, 

 pour une proportion de nickel correspondant au composé Fe"Ni, puis 

 redescend au delà. 



A partir de 58 pour 100 Ni, la courbe expérimentale de dilatation est 

 rencontrée par la courbe normale, et le signe de A„ s'inverse; enfin, de 80 

 à 99 pour 100 Ni. l'anomalie totale change deux fois de signe, mais con- 

 serve une très faible intensité. 



Les courbes II, III et IV, relatives aux alliages lenfermant 5, 10 

 et i5 pour 100 de chrome, ont, dans leur ensemble, même forme que la pre- 

 mière : 



Si l'on projette sur le plan du diagramme triangulaire Fe-Ni-Cr les 

 points culminants des courbes A„, les points obtenus se disposent à peu 

 près sur une droite qui, partant de Fe^Ni, se dirige vers un point delà 

 ligne NiCr dont l'abscisse est approximativement [\o pour 100 Ni. Or, 

 d'après le diagramme de solidification des alliages nickel-chrome établi 

 par Voss (^), l'existence du composé Ni^Cr^ paraît probable. 



L'hypothèse de la formation de Ni-Cr'' peut expliquer l'action « diluante >> 

 intense que le chrome exerce sur l'anomalie des ferronickels. C'est par une 

 hypothèse analogue, invoquant la formation de cémentite (Fe'C). que 

 M. Ch.-Ed. Guillaume (^) a réussi à interpréter l'action considérable de 

 très petites quantités de carbone sur le changement du minimum de dilata- 

 bilité et sur l'instabilité des ferronickels. 



(') Ferronickels préparés par les méthodes industrielles, aussi exempts que possible 

 d'impureté, et tenant pour principale addition la petite f|uanlité de mangant'se indis- 

 pensable au forgeage : o,3 à 0,7 pour 100 Mn. 



(^) Dans ce diagramme, les deux branches du litjuidus et les deux branches du 

 solidus aboutissent à un point anguleux commun dont l'abscisse, '|î> pour 100 Ni, e^t 

 voisine de la teneur en nickel de Ni'Cr' (42,93 pour loo iVi). 



(') Comptes rendus, 1920, t. 170, p. i433, et t. 171, p. loSg, 



